Brevet FR3091757A1 — publié le 20200717

Description Titre de l'invention : Plasticimètre Electronique, dispositif et procédure de contrôle de consistance du béton frais. [0001] Le Plasticimètre Electronique est utilisé pour la détermination rapide et facile de la plasticité des mélanges, en particulier le béton. Il permet, Notamment, de déterminer rapidement le SLUMP* du béton frais, et ainsi de détecter rapidement tout excès d'eau ou de phénomène de ségrégation*. Le système permet de convertir la mesure de la puissance électrique consommée par le moteur électrique de l'appareil en valeur de SLUMP à l'aide d'un Abaque*. En d'autres termes, ce dispositif permet de mesurer l'effort fourni par le moteur électrique du Plasticimètre Electronique pour pouvoir brasser le béton frais à tester, et ce pendant une durée bien définie. Afin de remédier au problème de baisse de charge de la batterie, Lc Plasticimètre Electronique doit être étalonné, au moins une fois par semaine, avec le cône d'Abrams. L'écart constaté lors de l'essai d'étalonnage entre le SLUMP du Cône d'Abrams* et celui de l'Abaque, sera considéré comme la correction à apporter, par la suite, aux lectures de SLUMP d'Abaque*. [0002] Avantages : Le Plasticimètre Electronique est un appareil léger et ergonomique qui permet de contrôler, rapidement et facilement, la consistance du béton frais. En effet, ce dispositif vise à réduire l'utilisation répétitive du Cône d'Abrams sur des bétons de même consistance. L'essai au Cône d'Abrams est assez lent car il demande jusqu'à dix fois plus de temps qu'avec le Plasticimètre Elcctronique. L'essai au Cône d'Abrams est également pénible, car il faudra se plier en deux pour pouvoir l'effectuer correctement, tout en manipulant une quinzaine de Kilos entre le poids du béton et celui du Cône d'Abrams. Le Plasticimètre Electroniquc, apportera donc une aide précieuse à tous les professionnels du Bâtiment, en matière d'amélioration des conditions de travail, d'efficacité et de gain de temps. [0003] [fig. I J représente en coupe, le dispositif de l'invention. [0004] [fig.2] représente en coupe, le dispositif de l'abaque. [0005] En référence au dessin IFig.11,1e dispositif est celui d'une Visseuse standard sur laquelle est intégré un Wattmètre*, qui mesure et affiche la puissance électrique instantanée fournie par le moteur de la Visseuse. Ce dispositif est donc constitué de la batterie de la Visseuse (1), branchée aux deux entrées du Wattmètre (2) les deux sorties du Wattmètre sont reliées au reste du dispositif d'origine de la Visseuse (3). Le moteur électrique de la Visseuse fait tourner un mélangeur (4) qui permet d'appliquer 2 un cisaillement à l'échantillon de béton frais. [0006] En référence au dessin LFIgat l'Abaque est une matrice de trois lignes et de plusieurs colonnes (5). Deux lignes correspondent aux valeurs Wattmètriques classées par ordre décroissant et par Echclon de 5w". La troisième ligne correspond à des valeurs de SLUMP d'Abaque par échelon de 1 point et en ordre croissant. Le dispositif de l'Abaque contient également un repère rectangulaire (6) qui permet de sélectionner une seule colonne à chaque fois. Cette colonne détermine le SLUMP d'Abaque et la Plage Wattmètriquc* correspondante. [0007] Mode opératoire de l'étalonnage du Plasticimètre Electronique: 1- Prélever au moins quarante litres de béton dans une brouette. 2- Contrôler la consistance du béton au Cône d'Ahrams et noter le SLUMP de cet essai, 3- Positionner le Plasticimètre Electronique verticalement sur la surface de béton restant dans la brouette. 4- Mettre la tête du mélangeur dans le béton jusqu'au repère sur la tige. 5- Noter la Mesure Wattmètrique* au bout de dix secondes de malaxage. 6- Sélectionner sur l'Abaque, la Plage Wattmètrique qui encadre la Mesure Wattmètrique trouvée. 7- Noter le SLUMP d'Abaque d'Etalonnage* qui correspond à la Plage Wattmètriquc sélectionnée [Fig.2]. 8- Calculer la «Correction d'Abaque », selon l'opération mathématique suivante : Correction d'Abaque = SLUMP- SLUMP d'Abaque d'Etalonnage. [0008] Protocole de mesure de SLUMP à l'aide du Plasticimètre Electronique : 1- Prélever au moins dix litres de béton dans un seau ou quarante litres dans une brouette. 2-Positionner le Plasticimètre Electronique verticalement sur la surface de béton. 3-Mettre la tête du mélangeur dans le béton jusqu'au repère sur la tige. 4- Noter la Mesure Wattmètrique" au bout de dix secondes de malaxage. 5- Sélectionner sur l'Abaque, la Plage Wattmètrique qui encadre la Mesure Wattmètrique trouvée. 6-Noter le SLUMP d'Abaque qui correspond à la Plage Wattmètrique sélectionnée [Fig.2]. 7- Corriger le SLUMP d'Abaque en lui additionnant la « Correction » trouvée lors de l'essai d'étalonnage de l'appareil [0007]. Donc : SLUMP Plasticimètre Electronique = SLUMP d'Abaque + Correction d'Abaque. [0009] La corrélation linéaire : plusieurs essais au Laboratoire ont déterminés une cor- rélation linéaire entre les mesures au cône d'Abrams et les plages Wattmètriques du Plasticimètre Electronique. Cette corrélation permet de corriger la lecture du SLUMP d'Abaque en lui additionnant la « correction d'Abaque» calculée lors de l'essai d'étalonnage [0007]. En effet cette Correction d'Abaque est liée à la perte de charge électrique de la batterie du Plasticimètre Electronique. [0010] Le Temps de Malaxage* pourra être différent de celui du protocole d'étalonnage [0007], à condition qu'il soit fixe et préalablement déterminé. [0011] Selon une variante non illustrée le pas de l'Abaque et l'étendue de la Plage Watt- mètrique entre le watt suey et le watt fie', peuvent être modifiés en fonction de la 3 précision des mesures Wattmètriques du Plasticimètre Electronique. [0012] Selon une variante non illustrée la batterie peut être remplacée par une alimentation directe sur prise électrique de 220V ou bien sur transformateur électrique. [0013] Selon une variante non illustrée l'Abaque peut être remplacé par un afficheur qui donne une lecture directe du « SLUMP Plasticimètre Electronique » en tenant compte de la procédure des paragraphes [0007] et [0008]. [0014] Lexique : *SLUMP : Valeur de consistance du béton frais obtenue à partir de l'essai d'affaissement au Cône d'Ahrams selon la norme NF EN12350-2. *Cône d'Abrams : Appareil de mesure de consistance du béton frais selon la norme NF EN12350-2. * SLUMP d'Abaque : Valeur d'affaissement tirée de l'Abaque [fig.2]. *SLUMP d'Abaque d'Etalonnage : Valeur d'affaissement tirée de l'Abaque, trouvée lors de l'essai d'étalonnage [0007]. *SLUMP Plasticimètre Electronique : SLUMP mesuré selon le Protocole du Plasticimètre Electronique, paragraphe [0008]. *Abaque : Matrice ou tableau numérique [0006] permettant de convertir une mesure Wattmètrique en SLUMP. *Wattmètre : appareil de mesure de la puissance électrique. *Mesure Wattmètrique : La valeur de la puissance électrique mesurée par le Wattmètre de l'appareil. *Ségrégation : phénomène de séparation des constituants d'un béton frais. *Plage Wattmètrique : ensemble de Mesures Wattmètriques situés entre le Watt sup et le Watt inf de l'Abaque [Fig.2]. "Watt inf : la valeur Wattmètrique minimale de la Plage Wattmètrique. "Watt sup : la valeur Wattmètrique maximale de la Plage Wattmètrique, elle est égale à Watt inf-F5W. *Echelon de 5w : L'étendue d'une Plage Wattmètrique, il est égal à Watt sup- Watt inf, la valeur de cette étendue peut être modifiée en fonction de la précision du Plasticimètre Electronique. Temps de Malaxage : le temps de malaxage du béton par le mélangeur du Plasticimètre Electronique, au bout duquel la Mesure Wattmètriqe est enregistrée. [Revendication I]